312 RECHERCHES SUR LE NICKEL 



Les déformations résiduelles peuvent être étudiées 

 dans leur nature ou en vue des applications des alliages. 

 Dans le premier ordre d'idées, j'ai fait de nombreuses 

 mesures des variations d'une barre contenant 30,4 pour 

 100 de nickel, et qui présentait, pour celte recherche, 

 l'avantage d'éprouver des modifications rapides et consi- 

 dérables. 



Ces mesures ont montré qu'à 100° par exemple, une 

 barre de cet alliage, préalablement forgée, s'allonge de 

 0,2 ^ par mètre dans la première minute du recuit. 

 Au contraire, lorsqu'on l'amène à celte température après 

 un long repos à la température ordinaire, on constate 

 une contraction de 1,5 f* dans la première minute. L'al- 

 longement initial à 60° est de 0,06, a par minute, et à 

 15° de 0,002 jji si la barre est amenée à ces températures 

 après le recuit à 100°. Après le forgeage, un recuit 

 complet à 100° produisitun allongement total de 84fx par 

 mètre, et un recuit à 60° d'une durée de 827 heures un 

 allongement supplémentaire de Q9^. A la fin de ce der- 

 nier recuit, la variation horaire était réduite à moins de 

 0,02 IX. La règle ayant alors été ramenée a la tempéra- 

 ture du laboratoire, varia de près de Ip. dans la première 

 journée, tandis qu'après un repos de six mois après le 

 recuit à 180°, sa variation quotidienne était inférieure à 

 0,05^; cependant, la règle se trouvait dans le premier 

 cas, par suite du recuit à 60", de 33 a plus longue qu'a- 

 près le repos dont il vient d'être question. 



Les phénomènes sont, on le voit, très complexes, et 

 ne peuvent être élucidés que par de nombreuses observa- 

 lions qui, malheureusement, doivent être largement es- 

 pacées en raison de l'extrême lenteur des mouvements 

 aux températures peu élevées. 



